283 



Docent Karl Preis hielt einen Vortrag: „Über die chemische 

 Constitution des Sternbergites'^. 



Den Gegenstand der Untersuchung bildete eine von Dr. Wrba 

 geschenkte Mineralprobe aus Joachimsthal ; dieselbe stimmte in 

 Wiiikelverhältuisseu, soweit dieselben annähernd ermittelt worden 

 konnten, in Spaltbarkeit, Härte und sonstigen physikalischen Eigen- 

 schaften mit dem Sterubcrgit überein. 



Die quantitative Analyse ergab folgende Resultate : 







Grpfniiden wurden 



Auf 100 

 I. 



umgerechnet 





I. 



IL 



III. 



IL 



Eisen . 



. 37,3 



37,4 



— 



38,02 



37,81 



Silber . 



. 27,9 



27,6 



28,9 



28,44 



27,91 



Schwefel 



. 32,9 



33,9 



— 



33,54 



34,28 



Quarz etc. 1,4 — — 



Analyse I wurde mit 0,1258 gr., II mit 0,099 und 111 mit 

 0,098 gr. Substanz ausgeführt. 



Obige Zahlen führen zu der empirischen Formel Ag^ Fe^ Sg, 

 welche verlangt 37,2l7o Eisen, 28,58% Silber und 34,217o Schwefel. 



Versucht man eine Structurformel festzustellen, so gelingt dies 

 mit Zugrundelegung des von mir seinerzeit beschriebenen Kalium - 

 eisensulfides K„ (Fe^y^S^. Das Kalium dieser Verbindung kann durch 

 andere Metalle ersetzt werden ; dasselbe lässt sich beispielsweise bei 

 Behandlung mit Silbernitratlösung in die entsprechende Verbindung 

 Ag^ (F6'2J^^54 umwandeln. Tritt nun in zwei Gruppen dieses Schwefel- 

 silbereisens an Stelle von zwei Atomen des einwerthigen Silbers das 

 zweiwerthige Eisen, so werden durch das bivalente Atom des letzteren 

 die beiden sonst losen Gruppen zusammengehalten und die so kon- 

 struirte Structurformel stellt den oben analysirten Sternbergit vor : 

 S S 



II II 



Ag-ß- {Fe^)n- S-Fc''^S- {Fe^Y'- 3-Ag 



II II 



S S 



oder Ag^{Fe^)\'Fe^S^ oder Ag^S . FeS .2Fe.,Si. 



Bekanntlich wurde die erste Analyse eines Joachimsthaler Stern- 

 bergites von Zippe ausgeführt; dieselbe stimmt mit den oben mitge- 

 theilten Analysen nicht überein, indem Zipi)e 36,07o Eisen, 33,2% 



